公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書（改修）(10) 防水形複層塗材ＣＥ及び防水形複層塗材ＲＥは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜは、(7)(ｱ)による。
(ｲ) 下塗りは、(1)(ｲ)による。
(ｳ) 増塗りは、(3)(ｳ)による。
(ｴ) 主材塗りは、次による。
(a) 基層塗りは、２回塗りとし、だれ、ピンホール及び塗残しのないよう下地を覆うように塗り付ける。
(b) 模様塗りは、(3)(ｴ)(b)による。
(ｵ) 上塗りは、(7)(ｴ)(b)による。

工 程
既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整
1 下塗材

防水形複層塗材ＲＥ（凸部処理、凹凸状・吹付け）工法例
塗料その他
日本ペイント
所要量 塗り
規格
商品名
(㎏/㎡)
回数
規格名称
種類
番号4.5.4による。
既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ
外壁等の下地調整は、4.5.5による。
（コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板）（１液・水系）
JIS A 防水形複層塗材ＲＥ
0.1Ⓙ水性カチオンシーラー―
１6909 下塗材
以上
透明無希釈

2 増塗材

JIS A
6909

防水形複層塗材ＲＥ
主材

3 主材基層JIS A
6909

防水形複層塗材ＲＥ
主材―

4 主材模様JIS A
6909

防水形複層塗材ＲＥ
主材―

5 凸部処理5 上塗材―（１液・水系）ⒿＤＡＮフィラーエポＳ
水道水

5～10%

ⒿＤＡＮフィラーエポＳ
水道水

5～10%

ⒿＤＡＮフィラー
水道水

エポＳ

0～3%

0.9以上

１1.7以上２0.9以上１

プラスチックローラーに塗料用シンナーＡをつけて、主材模様吹き―直後に凸部を押える。（凸部処理の場合のみ実施）（フッ素系・１液・水系）
オーデフレッシュ
Ｆ１００Ⅲ※
耐候形
水道水 5～10％1種 （シリコン系・１液・水系）Ⓙオーデフレッシュ
Ｓｉ１００ⅢJIS A 防水形複層塗材ＲＥ0.25
水道水 5～10%6909 上塗材
以上（ウレタン系・１液・水系）Ⓙオーデフレッシュ―Ｕ１００Ⅱ
水道水――

２5～10%（アクリル系・１液・水系）ⒿＤＡＮタイル水性上塗
水道水5～20%※オーデフレッシュＦ１００Ⅲの場合、上塗材１回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved. 1

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書（改修）＊JIS A 6909 防水形複層塗材REの規格では、下記の商品も使用可能です。
（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909適合仕様となります。）●下塗材（既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。）Ⓙ水性カチオンシーラー（ホワイト）（１液・水系）Ⓙ浸透性シーラー（新）（２液・溶剤系）
・ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（２液・弱溶剤系）※新設の押出成形セメント板、ＧＲＣ板などの場合は、浸透性シーラー（新）、ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）を使用してください。
●上塗材
・パワーオーデフレッシュＦ（フッ素系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュＦ（フッ素系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・ファインＤＦセラミック（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・パワーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿスーパーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・ファインシリコンフレッシュⅡ（シリコン系・２液・弱溶剤系）
・１液ファインウレタンＵ１００（ウレタン系・１液・弱溶剤系）（１液ファインウレタンＵ１００弾性添加剤を現場で添加し、ご使用ください。）

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved. 2

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書（改修）工程

防水形複層塗材ＲＥ（ゆず肌状・ローラー）工法例
塗料その他
日本ペイント
規格
商品名
規格名称
種類
番号

所要量 塗り(㎏/㎡) 回数

既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整

4.5.4による。
既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ
外壁等の下地調整は、4.5.5による。
（コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板）

1JIS A6909

下塗材

防水形複層塗材ＲＥ
下塗材―（１液・水系）Ⓙ水性カチオンシーラー
透明

0.1以上

１0.9以上１1.7以上２0.9以上１0.25以上

２無希釈

2増塗材

JIS A6909

防水形複層塗材ＲＥ
主材
防水形複層塗材ＲＥ
主材―

防水形複層塗材ＲＥ
主材

―3

主材基層

JIS A
6909

4

主材模様

JIS A
6909

―（１液・水系）ⒿＤＡＮフィラーエポ
水道水0～3%ⒿＤＡＮフィラーエポ
水道水0～3%ⒿＤＡＮフィラーエポ
水道水

0～3%

（フッ素系・１液・水系）
オーデフレッシュ
Ｆ１００Ⅲ※5

上塗材

JIS A
6909

防水形複層塗材ＲＥ
上塗材

水道水 5～10％耐候形
1種 （シリコン系・１液・水系）Ⓙオーデフレッシュ
Ｓｉ１００Ⅲ
水道水―（ウレタン系・１液・水系）Ⓙオーデフレッシュ
Ｕ１００Ⅱ
水道水

―

5～10%

5～10%

（アクリル系・１液・水系）ⒿＤＡＮタイル水性上塗
水道水5～20%※オーデフレッシュＦ１００Ⅲの場合、上塗材１回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。
＊ＤＡＮフィラーエポをローラー（多孔質ローラー）で塗装すると、仕上げの形状は「さざ波状」になります。細目のローラーを使用したり、希釈率を調整することによりゆず肌状の仕上げ形状に近づけることはできますが、事前に仕上がりの確認を行ってください。
＊JIS A 6909 防水形複層塗材REの規格では、下記の商品も使用可能です。
（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909適合仕様となります。）●下塗材（既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。）Ⓙ水性カチオンシーラー（ホワイト）（１液・水系）Ⓙ浸透性シーラー（新）（２液・溶剤系）
・ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（２液・弱溶剤系）
・１液ファインシーラー（１液・弱溶剤系）※新設の押出成形セメント板、ＧＲＣ板などの場合は、浸透性シーラー（新）、ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）を使用してください。
Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved. 3

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書（改修）●上塗材
・パワーオーデフレッシュＦ（フッ素系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュＦ（フッ素系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・ファインＤＦセラミック（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・パワーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿスーパーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・ファインシリコンフレッシュⅡ（シリコン系・２液・弱溶剤系）
・１液ファインウレタンＵ１００（ウレタン系・１液・弱溶剤系）（１液ファインウレタンＵ１００弾性添加剤を現場で添加し、ご使用ください。）

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved. 4